230 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 



Tiré à la filière. Recuit. 



Acier 6685 955 



Melchior 6685 1114 



Argent (12 carats) 5253 2547 



Or (14 carats) . . 3661 2228 



Laiton en fil . . . 2547 1751 



Laiton en corde . 1751 637 



Ces valeurs sont considérables, comparées à celles qu'on 

 trouve pour les liquides (eau 0^',008, mercure 0^',055), mais 

 Laplace a montré que les constantes de la capillarité doivent 

 croître proportionnellement au carré de la densité, d'ailleurs 

 il est fort possible, d'après M. Quincke, qu'elles subissent un 

 changement brusque lors du changement d'état. L'expérience 

 avait déjà démontré que cette constante augmente dans le 

 cas de l'eau, quand la température s'abaisse, et l'auteur a 

 reconnu le même fait dans le cas du mercure, contrairement 

 à ce qu'avait avancé M. Frankenheim. 



Les corps, se comportant à leur surface comme une mem- 

 brane tendue, ils devront opposer aux actions extérieures 

 une résistance d'autant plus considérable que leur constante a 

 est plus grande. Et en effet, les expériences de Karmarsch, 

 et celles de Calvert et Johnson ont montré que l'ordre dans 

 lequel les corps se rangent suivant les valeurs d'à, c'est-à- 

 dire suivant leur ténacité, est le même que celui dans lequel 

 ils se suivent pour leur dureté. 



L'auteur a constaté qu'on n'obtient aucune augmentation 

 dans la ténacité d'un fil quand on augmente sa périphérie en 

 déformant sa section, cela tient évidemment à ce que, par 

 cette déformation, l'état d'équilibre est rompu à la surface. Il 

 a observé néanmoins une ténacité relativement très-grande 

 dans des feuilles très-minces, formées par dépôt chimique 

 d'argent sur du verre, et ensuite par dépôt de cuivre sur cet 

 argent. Cette feuille double argent et cuivre, ayant été déta- 

 chée du verre, s'est trouvée concave du côté du cuivre, pro- 



